H. Mattht's II. F. Ki'iuig: Rohfasei- und CoUnloKebest. 225 



haltung der \orgeschiicbt'neii Temperatur arbeitet. Da unseie 

 \'er.suche aueh für die Untersucliung der Drogen im Apotheken- 

 laboratorium brauchbar «ein sollten, in denen meist kein Autoklav 

 vorhanden ist, so wurde am Hückflußkühler gekoelit. 



Von größtem Interesse sind die l^-gebnisse, die l)eim Be- 

 handeln der nach \'ersc-hiedenen Verfahren gewonnenen Rohfasern 

 bei erneuter Behandlung nach anderen Rohfaserbestimmungs- 

 methoden gefunden a\ urden. Chinarohfaser - H e n n e b e r g ver- 

 lor nach König behandelt, 33,46% an Gewicht. Die Henne- 

 b e r g - Rohfaser verlor bei der Behandlung mit Wasserstoffsuper- 

 oxyd 26,16*^0 Lignine, bei der Behandlung mit Glyzerin-Schwefel- 

 säure 33,46% ; 100 g H e n n e b e r g - Rohfaser enthalten also 

 nur 66,54 g K ö n i g'sclie Rohfaser. Wasserstoffsuperoxyd löst 

 besonders die kohlenstof freichen Lignine und läßt Cellulose ziemlich 

 unverändert. Nach König soll Glyzerin- Schwefelsäure Cellulose; 

 nicht lösen. Ist diese Behauptung zutreffend, so müßte die mit 

 (ilyzerin-Schwefelsäure behandelte Rohfaser reinere Cellnlose sein 

 als die mit Wasserstoffsuperoxyd behandelte, denn durch Glyzerin- 

 Schwefelsäure sind fast 8% mehr herausgelöst worden als durch 

 Wasserstoffsuperoxj^d. Der Kohlenstoffgehalt der mit Glyzerin- 

 Schwefelsäure behandelten Rohfaser müßte auch niedriger sein 

 als der mit W^asserstoffsuperoxyd behandelten Rohfaser. Das 

 ist aber nicht der Fall. Denn die mit Glyzerin- Schwefelsäure be- 

 handelte Rohfaser enthält 48,34, die mit Wasserstoffsuperoxyd 

 behandelte 48,0*^o ^- -"^'^'^ diesen Versuchen geht also ganz un- 

 zweifelhaft hervor, daß die Glyzerin-Schwefelsäure sehr erhebliche 

 Mengen von Cellulose zerstört. 



Wasserstoffsuperoxyd löst im wesentlichen Lignine, die einen 

 Kohlenstoffgehalt über 55°o haben. Je länger die Einwirkung 

 des Wasserstoffsuperoxyds dauert, je mehr werden Lignine ab- 

 oxj'diert, wobei ein cellulosereicheres also kohlenstoffärmeres Pro- 

 dukt entsteht. 



Zu gleich interessanten Ergebnissen führte die Untersuchung 

 der Koni g'schen Rohfaser aus Chinarinde. Chinarohfaser - 

 König besaß einen Kohlenstoffgehalt von 53,64%, beim noch- 

 maligen Behandeln mit Glyzerin-ScliMefelsäure wurden 22,64% 

 gelöst. Der Kohlenstoffgehalt des Produktes fiel aber nur von 

 53,64 auf 53,22%. Durch die Behandlung von Chinarohfaser 

 König mit Wasserstoffsuperox3^d werden 45,17% Lignine ab- 

 oxydiert; Das Produkt enthielt 43,63% Kohlenstoff, gegenüber 

 53,64% C der ursprünglichen K ö n i g'schen Rohfaser. Aus den 

 ^^>rten ist ersichtlich, daß bei der nochmaligen Behandlung von 



Arch. d. Pharm CCLI. Bdi :;. Hoft. 1"> 



